54 E. Cohen. 



unter dem Mikroskop ganz vorwiegend opak. Ein Theil wird roth durchsichtig und 

 gleicht EisengUmmer; verhältnissniässig wenige Partikel sind grünlich durchscheinend, 

 aber nicht glasig, wie Kenngott beobachtete, sondern doppelbrechend. Gelegentlich 

 wurden auch schmale, graulich durchsichtige, scharf begrenzte leistenförmige Krystalle 

 in den opaken Partien beobachtet. Schliesslich treten nach stärkerem Aetzen schlackige 

 Partikel in Form winziger Wülste und Höcker überall aus dem Eisen hervor; trotz 

 ihrer geringen Dimensionen nehmen sie bei der grossen Zahl und ziemlich gleich- 

 massigen Vertheilung sicherlich recht bedeutenden Antheil an der Zusammensetzung 

 der nach schwachem Aetzen homogen erscheinenden compacten Hauptmasse. Durch 

 Behandlung mit Kupferchloridchlorammonium gelang es, 0-0742 Gr. der schlackigen 

 Substanz einigermassen rein zu gewinnen; die Untersuchung ergab 8-y6°l^ Kieselsäure, 

 78-98^/0 Eisenoxyd und eine merkliche Menge Kalk, während Magnesia zu fehlen 

 scheint. Da ein Theil der schwarzen Partikelvom magnetischen Messer angezogen 

 wurde, dürfte im Wesentlichen eine aus Magneteisen und aus einem Kalkeisensilicat be- 

 stehende Schlacke vorliegen. 



Der aus Eisen bestehende Theil der Schnittfläche zeigt nach dem Aetzen eine 

 körnige Structur, welche zwar im Grossen an diejenige mancher Ataxite erinnert, bei 

 sorgfältiger Betrachtung aber auch manche Abweichungen erkennen lässt. Die Körner 

 sind von wechselnder Gestalt und Grösse; letztere mag durchschnittlich etwa 0-2 Mm. 

 betragen. Je eine grössere Zahl reflectirt das Licht gleichzeitig, wie es scheint, in Folge 

 kleiner Aetzgrübchen. Vereinzelte bis zu 1^/2 Mm. grosse Körner bewahren ihre Politur, 

 werden also beim Aetzen nicht merkhch angegriffen. Zwischen den Körnern liegt ein 

 matteres dunkleres Eisen, welches sehr viel leichter als jene aufgelöst wird und ein 

 äusserst feines vertieftes Geäder liefert. Einen derartigen Aufbau habe ich bei künst- 

 lichem Eisen oft, am Meteoreisen noch nicht beobachtet. Bemerkenswerth ist auch ein 

 hoher Grad von Brüchigkeit, so dass die zur Analyse abgetrennten Stücke beim Schnei- 

 den zerbröckelten; Meteoreisen pflegt meiner Erfahrung nach stets zäh zu sein. 



Zur Analvse konnte kein reines Eisen verwendet werden, da der Versuch, solches 

 zu gewinnen, die Abtrennung eines grossen Stückes bedingt hätte und der Erfolg auch 

 dann noch zweifelhaft gewesen wäre; das Material war reichlich mit Blei und mit der 

 schwarzen Schlacke gemengt. Da die erste Analyse einen Verlust von 672% ergeben 

 hatte, wurde zur Controle noch eine zweite ausgeführt. Herr O. Sjöström fand: 



Angew. Subst. 

 Fe ... 

 Pb . . . 

 P . . . . 

 SiO. 



'2 • • • 



Rückstand ^) 



93-44 93-82 



Der Verlust dürfte — abgesehen von etwas Kalk und Kohlensäure — als Sauer- 

 stoff anzusehen sein, welcher besonders der schlackigen Substanz angehört, zum Theil 

 auch dem Bleioxyd und ßleicarbonat; Nickel und Kobalt fehlen vollständig. Da die 

 Beschreibung von Greg keinen Zweifel lässt an der Identität der von ihm und von mir 



') Ns^ch Abzug der Kieselsäure, 



